4.3. Ensaio com esfera de 227 g a – 18 °C ± 2 °C 4.3.1. Para minimizar a variação de temperatura do provete, o ensaio deve ser efetuado nos 30 segundos subsequentes à remoção do provete do aparelho de condicionamento. 4.3.2. O método de ensaio deve ser o descrito no ponto 4.2.2 do presente anexo, com a ressalva de que a temperatura do provete é de – 18 °C ± 2 °C. 4.3.3. Interpretação dos resultados ao abrigo do ponto 4.2.3 do presente anexo. 5. ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO MEIO AMBIENTE 5.1. Ensaio de resistência a agentes atmosféricos simulados 5.1.1. Índices de dificuldade e método de ensaio São aplicáveis as prescrições do anexo 3, ponto 6.4. A exposição total à radiação ultravioleta emitida pela lâmpada de xénon de arco longo deve ser de 500 MJ/m2. Durante a irradiação, os provetes devem ser expostos à aspersão de água em ciclos contínuos. Durante um ciclo de 120 minutos, os provetes são expostos à luz sem aspersão de água durante 102 minutos e à luz com aspersão de água durante 18 minutos. 5.1.1.1. São permitidos outros métodos que tenham resultados equivalentes. 5.1.2. Número de provetes Devem ser sujeitos a ensaio três provetes planos, de 130 mm × 40 mm, cortados a partir de uma amostra de chapa plana. 5.1.3. Interpretação dos resultados Considera-se que o ensaio de resistência aos agentes atmosféricos simulados teve um resultado satisfatório se: 5.1.3.1. A transmitância luminosa, medida em conformidade com o anexo 3, ponto 9.1, não baixar para um valor inferior a 95 % do valor anterior ao ensaio. Acrescente-se que, no caso das janelas exigidas para efeitos da visibilidade do condutor, esse valor não pode ser inferior a 70 %.